ÖFVERSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAR. 188 7, N:0 3. 189 



Il vitt tackjern af ofvan nämda beskaffenhet alldeles icke nödigt 

 att omsmälta detsamma, utan större delen af dess bundna kol 

 kan också endast genom en tillräckligt långvarig upphettning 

 till stark gulvärme under utestängande af luften eller andra syr- 

 sättande ämnen omvandlas till grafit». — 



»Likasom i tackjernet vid stark och långvarig upphettning 

 kol afskiljer sig som grafit, så befordrar också upphettning med 

 långsam afsvalning cementkol-bildningen i stålet. A andra sidan 

 ökas vid det smälta tackjernets hastiga afsvalning och deraf 

 härrörande häftiga sammandragning jernets halt af bundet kol, 

 och på samma sätt orsakar hos det grafitfria stålet en hastig 

 afsvalning eller en på annat sätt ernådd häftig sammantryckning 

 cementkols innerligare förening med jernet, eller omvandling till 

 härdningskol. Skillnaden är blott den, att cement- och härd- 

 ningskols omvandling till hvarandra kan börja vid en jeinförelsevis 

 låg värmegrad, under det att grafitens omvandling till bundet 

 kol och tvärt om endast kan ega rum vid en tackjernets smält- 

 punkt någorlunda närliggande temperatur, ty sedan ett grått 

 tackjern afsvalnat till rödvärme, kan slutafsvalningen göras huru 

 häftig som helst, utan att grafithalten derföre minskas, och lika- 

 ledes kan ett hvitt tackjern icke medelst blott rödvärme om- 

 vandlas till grått». 



Nyare arbeten riktade, dels på mikroskopiska undersökningar 

 af slipade och etsade plattor af härdadt, ohärdadt och kallhara- 

 radt stål, dels på kemisk analys af de kolhaltiga rester, som 

 uppstå vid dessa jern- och stålsorters upplösning i utspädd salt- 

 syra vid den positiva polen af ett Bunsenskt element (Weyls 

 metod) eller i salpetersyra (Osmond och Werth) eller i kali- 

 unibikromat och svafvelsyra (Abel och Deering), hafva utvecklat 

 teorien om kolets förekomstsätt i jern på ett särdeles anmärk- 

 ningsvärd sätt. 



Enligt dessa undersökningar (jag citerar företrädesv-is OsMOND 

 och Werth's arbeten ') skiljer man äfvenledes mellan cement- 

 kol (carbone de recuit) och härdningskol (carbone de trempe). 

 ') Ann. des mines (1881). VIII p. 8. 



